SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE igi5. 3']5 



L'action du réactif dépend surtout des proportions relatives d'eau et 

 d'alcool. Avec trop peu d'eau, 10 pour 100 par exemple, on arrive bien 

 difficilement à observer les bandes, même après une attaque prolongée; 

 il ne se dépose pas de cuivre. Avec un excès d'eau, 20 pour 100 par 

 exemple, le dépôt du cuivre est au contraire trop rapide et se fait unifor- 

 mément sur toute la surface, sans donner non plus de différences bien 

 nettes d'une région à l'autre, tout au moins dans les aciers peu phospho- 

 reux. Quand la proportion de phosphore est assez considérable pour 

 provoquer Torientation de la perlite, on obtient cependant des zones 

 inégalement cuivrées pour des compositions assez différentes du réactif. 

 Avec la composition normale donnée plus haut, on obtient encore les 

 bandes, même quand la perlite est uniformément répartie dans la masse. 



Voici quelques résultats obtenus avec une tôle phosphoreuse qui nous 

 a été remise par M. Stead. D'après les analyses faites par les soins du 

 Bureau d'essai de l'Ecole des Mines, elle présente la composition suivante : 



Manganèse o,5o 



Phobjîhore o,i6 



C'est une tôle très douce, renfermant par suite peu de perlite. L'attaque 



Fig. I. — Tôle douce de M. Slead attaquée à l'acide picrique. 

 Grossissement linéaire = i5o. 



à l'acide picrique montre l'alignement très net de cette perlite en bandes 

 parallèles (//g. i). 



Attaquée par M. Stead avec son réactif, elle présentait un certain' 

 nombre de bandes plus ou moins nettes, et assez irrégulièrement réparties 



